— 161 — 
dabile già a 70 C. come tutti i Caoutehoue delle gomme di 
categorie basse. 
« Passata a fabbrica la gomma depurata, ne furono tratti 
si dischetti di cui Le unisco campione. Mr tutti il 
0 °/, di zolfo : il bianco contiene inoltre 50 °% di ossido di 
zinco, ed il rosso 20 °/, di solfaro di aninonibà la vulcaniz- 
zazione è stata fatta in diversi periodi, fino ad ottenere il 
miglior grado possibile di elasticità e di compattezza. 
«In complesso il giudizio tanto del nostro Laboratorio Chi- 
mico sul campione di gomma greggia, come del nostro Perso- 
nale Tecnico sul trattamento industriale, porta a concludere 
che si tratta di gomma abbastanza buona, anche per appli- 
cazione nell’industria, ma di II categoria, ed il cui valore po- 
trebbe aggirarsi intorno alle L. 10 al Chilogramma, sulle basi 
dei prezzi altissimi attualmente vigenti per le gomme greggie ». 
Quindi secondo il giudizio di questi tecnici restava con- 
fermato che il prodotto della Ficus elastica di Sicilia, rispon - 
deva realmente ai bisogni dell’industria, e, l'essere stato clas- 
sificato di seconda categoria, dipende forse dal non avere pre- 
ventivamente lavato, nè in alcuna guisa trattato, il prodotto 
grezzo avanti di sottometterlo al giudizio dei tecnici: d’altra 
parte la differenza di prezzo fra la prima e la seconda cate- 
goria si riduce in realtà a qualche paio di lire, rispondendo 
Presso a poco il valore assegnato al nostro campione a quello 
ordinario delle gomme di origine asiatica. 
Dopo questi felici risultati, nel Novembre scorso furono ri- 
prese altre trattative con la medesima benemerita Ditta Pi- 
RELLI e C. per fare analizzare mensilmente qualche campio- 
ne di latice di queste Ficus elastica. Infatti il 30 Novembre 
1905 ne fu inviato un primo saggio, sull’analisi del quale così 
ne a la prelodata Ditta, in data 11 Dicembre 1905 : 
«....Il latice di Ficus elastica campionatoci, reso legger- 
mente alcalino con alcune gocciole di ammoniaca, contiene 
34. 08 °/, di prodotto di coagulazione lavato ed asciutto (gom- 
ma greggia lavata, asciutta). 
«Questo prodotto di coagulazione, lavato ed asciutto con- 
di: 
S 
« Resina neutra . . . : . .. 13. 00% 
« Caoutchouc . ; ; x . . - “«- «Bb, dg 
« Ceneri - - . - ai «i, 0..50%, 
100. 00 
